température de fusion, estimée près d'un brûleur à l'aide d'une boule de 

 platine projetée dans un calorimètre à eau, a été trouvée de 2100° C. à 

 2200° C; cependant, d'après M. Appert, dans des conditions identiques, 

 le pyromètre thermo-électrique de M. Le Chatelier indique seulement une 

 température de 1600° à 1800°. 



» Le verre fondu était composé de 



Silice 73,7 



Soude ' ' 1 7 



Chaux i4,6 



100,0 



» Le verre en question contient en outre des traces de magnésie et de 

 fer. Le calcaire employé à sa production, quoique considéré par le fabricant 

 comme très pur, est néanmoins la source de ces éléments accessoires. 



» La perforation, cause de l'accident, a eu lieu au niveau de la ligne de 

 flottaison. La paroi du bassin, formée par des blocs de terre cuite, avait une 

 épaisseur de 35""". Le fourneau fonctionnait depuis quatre mois avec des 

 charges renouvelées partiellement toutes les vingt-quatre heures, lorsque 

 l'un des blocs, qui était défectueux, s'est montré creusé d'un orifice en forme 

 d'entonnoir, dont la petite ouverture était du côté extérieur. Par ce trou, le 

 verre fondu a jailli et s'est écoulé dans les caves de l'usine. Au début, le jet 

 était de la grosseur d'une canne (environ 2'^'" de diamètre). On a essayé, 

 à l'aide d'un jet d'eau lancé par une pompe, de le solidifier à sa sortie, 

 mais les efforts ont été inutiles. On a dû se borner à faire des barrages 

 en briques sèches avec soutènements en sable pour protéger les organes 

 essentiels de la fabrique et diriger la coulée de manière à atténuer les 

 dommages qu'elle était susceptible de causer. Pour plus de sûreté, sur un 

 autre flanc du bassin, on a pratiqué une seconde ouverture conduisant le 

 liquide incandescent dans une direction plus convenable. De ce côté, on 

 avait préalablement maçonné à sec avec des briques réfractaires et épaule- 

 ment de sable une rigole large de 40*"" à 5o'='", ayant en profondeur la 

 hauteur du liquide et se rendant à travers l'usine jusque dans une cour si- 

 tuée en contre-bas de 2" à 3*". A l'aide de barres de fer et de marteaux, on 

 a défoncé une brique et le flot de matière fondue s'est écoulé avec une vi- 

 tesse modérée, de telle sorte que l'épanchement pouvait être surveillé 

 dans sa marche. La formation de cette coulée s'est faite seulement deux 

 heures après le début de l'accident. 



)) Comme dans les coulées volcaniques, le verre s'est figé à sa surhice 



